456 Platiuschwarz mit Hilfe v. Glycerin. — Einwirkung d. Schwefelsäure etc. 



mengesetzte Verbindung von Eisen mit Kohle betrachtet, 

 für welche man den Ausdruck Fe C^ glaubte annehmen zu 

 dürfen. Terreil fand, dass dem nicht so ist, dass vielmehr 

 der grössere Theil des Kohlenstoffs in freiem Zustande sich 

 findet, das vorhandene Eisen dagegen nicht mehr Kohlenstoff 

 chemisch gebunden enthält, als anderes Gusseisen auch, d. h. 

 3,65 Procent. Als Resultat der Analyse wird von Genann- 

 tem für jenen schwarzen Körper folgende Zusammensetzung 

 angegeben: 



Metallisches Eisen 32,05 

 Eisen, im Zustande magnetischen Oxyds 27,56 



Un verbundener Kohlenstoff 27,47 



Kohlenstoff, an Eisen gebunden 1,17 



Kohlenstoff, als Cyan 0,24 



Kalium 0,81 



Stickstoff 0,29 



Sauerstoff 10,50 



(Journ. de Pharm, et de Chimie. 4. S6rie. Tome XXIV. 



pag. 142.). Dr. G. V. 



Platinschwarz mit Hilfe von Grlycerin. 



Man erhält ein Platinschwarz von bedeutender catalyti- 

 scher Kraft nach den Angaben von Zdrawkowitch, indem 

 man 15 C. C. Glycerin von 25 — 27" Baume mit 10 CG. Ka- 

 lilauge von 1,08 spec. Gew. mischt, erwärmt und nach Beginn 

 des Siedens tropfenweise 3 bis 5 C. C. Platinchloridlösung 

 von der als Reagenz gebräuchlichen Stärke zusetzt. Lässt 

 man den alsbald entstandenen schwarzen flockigen Nieder- 

 schlag einige Minuten mit der Flüssigkeit kochen , so setzt 

 er sich gut ab, worauf man ihn erst mit Chlorwasserstoff- 

 säure, und dann mit Wasser gut auswäscht. (Bulletin de la 

 Sociöt6 Chimique de Paris. Tome XXV. No. 5. pag. 198.). 



Dr. G. V. 



Einwirkung der Schwefelsäure auf die Platinschaalen 

 während der Concentration. 



Scheurer-Kestner erstattete der academie des scien- 

 ces einen Bericht über die Einwirkung der Schwefelsäure auf 

 die Platinschaalen, in welcher sie in Thann concentrirt wurde. 

 Demselben sei Folgendes entnommen: 



